^C$ OBSERVATIONS SUR LJ PHYSIQUE, 

 .diirous O.002 ioj (Je fer, Je jerai d'abortl dans cetre folution claire une 

 piece de cuivre poli & de I'erain en feuilles , Si faifois bouillir pendanc 

 trois lieures, Le cuivre fuc apres cela couvert d'une peiliciile d'etain poli ; 

 mais raugmenration du poids ne fan pas remarquable. L'etain avoir 

 perdu 0,0004. '°^- 



Avant que de pader a une analyfe plus exade & a I'explication des 

 phenomenes cires , j'etablirai deux regies generales que perfonne ne 

 conteftera: 1°. QiielUs que Joieiit Us clrconflances fous Lefquelks un 

 metal ejl calcine, it [e combine toujours avec une matiere qui fait 

 une yanie confticuan.ce commune a toutes les chaux metalliijues , & 

 -qui ft trouve aujfi bien dans Vair que dans L'eau , & que je nonimerai 

 la parrie caicinanre. 



2°. Quun metal pent prendre Cetat calciforme fous differens degres , 

 c'ell-a-dire , quil peut jc combiner avec une plus ou moins grande 

 quantite de la matiere calcinante , & par-la prendre une dijpojition 

 inegale , pour ou rendre une partie de cette matiere ou au contraire je 

 combiner avec une encore plus grande quantite Je cecce mcme rnaciere. 



On pmirra d'aprcs les experiences citees (e faire una idee afFez clairc 

 fuT ce qui (e paile dans le blanchir du cuivre \ car on trouve par-la : 



A. Que le cuivre ne peut jamais fe'parer d'une folution d'etaia. 

 faite ou avec le tarire ou avec Jon acide , l'etain en forme metalUque , 

 s'll ne trouve pas en mcme cems de l'etain mecallique (1,2,3, 4-, 7). 



Comme l'etain fe dilTout premierement dans I'acide , il ne s'en calcine 

 qu'une petite partie , & il fe trouve dans cec etat tres-difpo(e a fe com- 

 biner avec une plus grande partie de matiere caicinanre, qu'il prend fur 

 le champ de I'air , de l'eau , ou d'autres fubflanccs avec lefquelles cetre 

 matiere eft combinee moins forrement, & aprcs cela il refte fans changer 

 jufqu'a cs qu'on ajoute quelqa'autre fubftance qui ait plus d'affinite , 

 conformement a la loi d'artradion connue,dont j'ai fait mention dans 

 le commencement de re Memoire, le cuivre ne peut pas effecliier la 

 fepararion de I'erain metallique par fa dilTolution. 



B. Que le blanchir (hirtkokning ) reuffit bien fi on fait bouillir It 

 cuivre avec (eta. n metallique dans une dijjolntion oil I'acide du tarire 

 pridomine un peu ; & qu'avec cela feulemeat une petite quantite de 

 i'etain dijjous s'y precipite en forme metallique (J, 8,9, II , 12). 



Comme l'etain , dans le menie inftant 011 il eft dilTous , touche im autre 

 metal, favoir, le cuivre, qui a une forte attraiflion pour l'etain metallique, 

 I'attradion du cuivre opere d'un cote fur cette partie metallique de l'etain 

 dilTous.qui eft le plus proche du cuivre: & de I'autre cote les autres 

 particules de l'etain dilTous, fe combinent encore avec la quantite de 

 la matiere calcinante qui etoit conrenue dans cet etain , qui touchoit le 

 cuivre: en verru de cetre fepararion l'etain fedepofe fur la furtacedu cuivre 

 en forme metallique pendant que le refte , qui fait la plus grande partie. 



